24 



M. Gael Benedicks, 



nickel est seulement 31 mikrohm par cm/cm^ On voit done que la totalité 

 du nickel ne peut pas être à Vétat de solution. 



J'ai fait des déterminations de la résistance électrique de mes 

 alliages 2 et 3, en découpant des éprouvettes de dimensions exactes. 

 J'ai trouvé les valeurs que voici. 



Résistance électrique. 



Alliage 



I Résistance en mikrohm 



î^' trouvé j corrigé | (Tnpres R.&S. 



G,7 



11,7 



32,5 

 32,1 



31,1 



31,8 



30 

 31 



On voit que les valeurs de MM. Ruer et Schüz sont presque identiques 

 à celles de mes alliages (correction faite pour l'influence du phosphore), 

 où la transformation de la solution solide en kamacite + taenitc est 

 évidente. Nous concluons que les alliages de Ruer et Schüz mit subi 

 cette transformation, même si le microscope ne peut pas let mettre en évi- 

 dence. Et, supposé que ces alliages puissent être considérés comme 

 représentatifs des alliages techniques (purs) recuits (refroidis lentement 

 suivant le sens ordinaire du mot), ce qui est probable, ceci nous donne 

 le droit d'affirmer: 



il est extrêmement probable que, dans les alliages techniques à 

 une certaine teneur en nickel, ce qui a été considéré jusqu'ici comme une 

 solution solide véritable (cristaux mixtes) est en réalité un système hé- 

 térogène, un ferrosol de ta,eniie. 



Cette supposition explique certains faits de la micrographie des 

 aciers au nickel, comme l'apparition d'une troostite en des quantités qui 

 n'ont aucune proportion avec la teneur basse en carbone. Il me faut 

 renvoyer à une note^ où l'on trouvera un exposé plus détaillé de cette 

 question, au point de vue de la chimie physique des colloïdes. Je ne 

 ferai encore ici que cette remarque: on sait que la troostite est ca- 

 ractérisée par une grande élasticité et ténacité — comme c'est le. cas 

 pour bien des colloïdes organiques; il ne paraît pas inadmissible, que 

 son parallèle, le ferrosol à taenite, soit un facteur contribuant à la té- 

 nacité bien connue de certains alliages au nickel. 



' G. Benedicks. Feste kolloide Systeme in der Metallographie. Zeilsclir. f. Cheiii. u. 

 Ind. d. Kolloide 7 (1910), 290 



